Einzelne Mineralien. -213 - 



3. Tabelle. 





1 



2 



3 



4 



5 



Frisches Material 1 ^ 

 in 



1,0670 

 1,519 



1,0652 

 1,519 



1,0692 

 1,519 



1,0650 

 1,519 



1,0719 

 1,519 



Zeit der Wärmewirkiing 















34 ü 



61 oo 



58 30 



20 49 



20*9 



Verändertes Material | ^ 



1,0546 

 1,500 



1,0544 

 1,496 ? 



1,0545 



1,481? 



1,0536 

 1,503 



1,0581 

 1,507 ? 



Beim raschen Erwärmen von Bernstein (Hineinwerfen in heißes Öl) 

 •entstehen rasch zahlreiche, senkrecht auf der Oberfläche stehende Sprünge, 

 aber von etwas anderer Beschaffenheit, als die sogen. Sonnenflinten. Diese 

 sind langsam entstandene Eisse. Bei der langsamen Erwärmung werden 

 ■die Sonnenflinten in paralleler Lage gebildet, ebenfalls dem geradschaligen, 

 ^schlaubigen" Aufbau der Stücke entsprechend, auf den Flächen geringsten 

 Widerstands, also zwischen den verschiedenen Schichten. Die Triebkraft 

 dazu liefern vergaste Teile des Ganzen, nicht Wasserbläschen, die vielfach 

 fehlen, wo doch Sonnenflinten sind. Beim Erhitzen kommen die sich bil- 

 denden Flinten zuweilen nicht ganz zur Vollendung, sofern verflüssigte 

 Harztröpfchen zwischen den auseinandertretendeu Wänden erhalten bleiben, 

 sie beide miteinander verbindend. Die Ausbildung solcher Sonnenflinten 

 kann sehr verschiedenartig sein, wie an der Hand von Abbildungen näher 

 dargetan wird. Bei allen Sprüngen ist aber zu beobachten, daß sie nach 

 Erlangung einer gewissen Größe nicht mehr weiterwachsen. Die Trieb- 

 kraft ist verbraucht und ein Gleichgewichtszustand eingetreten. Auf diesen 

 durch das Erhitzen hervorgebrachten Unregelmäßigkeiten beruhen auch die 

 nicht durchweg übereinstimmenden Ergebnisse der Bestimmung des spezi- 

 fischen Gewichts und der Brechungsindizes an erhitzten Stücken. 



Untersucht wurde ferner im Ölbad erhitzter Bernstein, z. T. von An- 

 fang an klar, z. T. im Ölbad klariert (vergl. dies. Jahrb. 1895. I. -273- 

 und 1897. II. -273-) und folgendes gefunden: 



4. Tabelle. 



No. 



Anfängl. 



spez. 

 Gewicht 



Aussehen 

 nach der Behandlung 



Spez. 

 Gewicht 



Bre- 

 chungs- 

 index 



1 







mit Drachenblut braun- 













rot gefärbt .... 



1,0682 



1,519 



2. 



Fiohmiger Stein 



1,0814 



im Ölbad klariert, gold- 













gelb 



1,0771 



1,511 



3. 



Halbbastard . . 



1,0468 



im Ölbad klariert, blaß- 













gelb 



1,0524 



1,510 



4. 



Dasselbe Stück . 



1,0468 



durch Erwärmen ge- 













klärt, goldgelb . . . 





1,539 



o. 



Lichtgelb , klar 





im Ölbad erwärmt, gold- 









n = 1.534 . . 



1,0765 





1,0628 



1,510? 



